大分工業高等専門学校紀要

第 47 号(平成 22 年 11 月)

多孔質チタンの酸化膜と腐食の関係について

坂本

裕紀1・川上雄二2

1機械工学科，2佐賀県立工業技術センター

多孔質チタンは骨との早期結合，および低弾性率の観点から，人工骨や人工歯根（歯科インプラント）としての利用に期待が高い．しかしながら，チタンは歯科領域において歯面塗布液や歯磨剤に含有するフッ化物の存在下で著しく耐食性が低下することが報告され，問題となっている．
本研究では，多孔質チタンを大気中600，700，800℃で焼きなまし，その表面に酸化チタンの酸化膜を形成させてフッ化物に対する防食効果を調べた．その結果，600，および700℃で焼きなました試料は表面に腐食生成物が観察され，腐食の兆候が確認された．800℃で焼きなました試料は表面酸化による脆化が問題になるが，腐食生成物は観察されず，フッ化物による腐食を防ぐことを明らかにした．

キーワード : チタン，酸化膜，腐食，フッ化物

１．緒言る．そのため，口腔内で使用される金属材料は耐食性に優れた材料であることが望まれる．

チタンは生体に無害で組織適合性が良いため人工歯根，チタンの表面を大気中で研磨すると，瞬時に数ナノメー人工骨，人工関節などとして利用されている．しかし，チトルの非晶質の酸化膜に覆われる．また，チタンを大気中タンは表面が骨と直接結合しない生体不活性材料とされ，で加熱すると800°C程度までは比較的安定な酸化膜を形成

骨伝導性においてチタンに比較して極めて優れているリ

するが，800～900°C以上になると酸化速度は急激に速くなン酸カルシウム系材料（アパタイト）をチタン表面に修飾

り，スケールを形成し剥離する３）．同時にチタン中の酸素する方法が研究されている．また，骨と弾性係数が異なる濃度も高くなり，チタンは著しく脆化する．チタンは安定ことから骨リモデリングに大きな影響を与えるなどの問な不動態皮膜が形成できれば優れた耐食性が発現するが，題がある．これら生体適合性に対するチタンの問題点を解加工したままの表面では歯面塗布液や歯磨剤に含有する決する方法として，材料を多孔体とする方法がある．材料

フッ化物の存在下で酸化膜が侵食を受けることが知られ表面を多孔体にすることで弾性係数を低くすることがでており，フッ化ナトリウム溶液を用いた実験的検証が報告き，さらには気孔に骨が侵入して材料と強固に勘合するこされ，その解決法が検討されている．とが期待できる．筆者らは，純チタンの球状粉末を放電プラズマ焼結（SPS：Spark Plasma Sintering）法によって焼結した多孔質チタンを大気中において600，700，800°Cで2して多孔質チタンを製作し，物性等を評価してきた1)．SPS時間焼きなまし，その表面に酸化チタンの酸化膜を形成さ法はエネルギー制御性，短時間焼結などにおいて優れておせた．その後，焼なましたままの試料と，焼なましをしてり，ホットプレスなどの従来法に比べ200～500°Cほど低いいない試料をフッ化物環境下に置き，試料の重量変化や表温度域で，昇温・保持時間を含め，5～20分程度の短時間面観察を行うことで多孔質チタンの表面酸化膜とフッ化で焼結あるいは焼結結合を可能とする近年実用化された物に対する腐食の関係を調べた．

本研究では，純チタンの球状粉末をSPS法によって製作

2)

次世代型の材料合成加工技術である ．
チタンは表面酸化膜の保護効果により生理食塩水，人工唾液，擬似体液中で極めて優れた耐食性を示す．しかし，

２．実験方法口腔内は食べ物や飲み物により，0～60°C付近までの温度変化があり，唾液や細菌による腐食，咬合や歯磨きによる(1) 多孔質チタンの製作と焼きなまし

磨耗，歯磨剤や洗口剤のイオンによる侵食が問題になる．

粒度150μmアンダーの球状純チタン粉末(TILOP-150，住

その結果として，口腔内で修復物に腐食が起こると，イオ友チタニウム)を篩い分けし，篩目の間隔が100μmの篩にンの溶出や腐食生成物により様々な生体為害性が発現す

残った粉末を焼結に供した．直径17mmの貫通孔をもつカ―8―大分工業高等専門学校紀要

第 47 号(平成 22 年 11 月)

ーボンダイス(φ50×160)を用い，SPSシンテックス製パル

以上のように，APF溶液浸漬における重量増加は試料表

ス通電焼結装置(SPS-3.20 MK-4)を用いて焼結を行った．焼面に析出物が生成したためであり，浸漬中の重量減少はそ

結条件は，焼結温度650°C，昇温18分，保持時間10分，電の析出物の溶出および侵食による重量減であると考えら

流750A，電圧2-3V，真空度3-4Pa，そして加圧力は25MPa

れる．本実験においては，800°Cで焼きなますことによりとし，熱の拡散を防ぐためカーボンフェルトをダイスに巻試料表面に析出物が生成しないことが分かった．

表面酸化膜を形成させるため，製作した多孔質チタンを電気炉により大気中600，700，800°Cで2時間焼きなまし，その後炉冷して，焼きなましをしていない試料と比較した．
(2) APF溶液浸漬試験
各試料は幅7 mmの円板状に切断した後，表面をエメリー紙で研磨し，アセトンで超音波洗浄し浸漬実験に供した．
試料を浸漬させる溶液には，2.0％フッ化ナトリウム溶液（NaF）に1.7％正リン酸（H3PO4）を加えてpH5.0に調整しChange in sample weight （%）

きつけた．
1.6As-sintered
600℃
700℃
800℃

1.4
1.2
10.8
0.60.40.20-0.2た水溶液（以後，APF溶液と記す）を用い，表面酸化膜の01234Immersion time (week)有無におけるチタンのフッ化物に対する防食効果を検証した．浸漬容器は耐薬品性に優れたテフロン容器を使用し， Fig. 1 Weight changes of the specimens, as-sintered and,annealed at 600, 700, and 800 °C during immersion in
37℃に保たれた恒温槽内において4週間まで保持した．
APF 溶 液 の 交 換 は 3 日 お き に 行 い ， 走 査 型 電 子 顕 微 鏡

APF solution.

（SEM）による表面観察と重量測定を1週間おきに行った．
また，APF溶液浸漬による多孔質チタンの機械的性質のab変化を調べる目的で引張試験を行い，浸漬前後における試料の強度変化を調べた．

50 m(3) Ｘ解回折

As-sintered

チタンのAPF溶液浸漬による腐食挙動，すなわちチタン表面への析出物についての情報を得る目的で，XRD(X - ray50 mab

Diffraction Spectroscopy)を用いて浸漬後のチタン表面を分析した．

50 m

50 m
３．結果

Annealed at 600 oC(1) 重量変化
APF溶液への浸漬による重量変化をFig. 1に示す．焼きab

なましていない試料では，2週目までの重量増加が顕著であり，その後減少と増加を繰り返した．600，700，800°C
焼きなましていない試料に比べてわずかであった．
Fig. 2に浸漬前後の試料表面のSEM写真を示す．焼きな50 m

50 m

で焼きなました試料の重量変化はどれも同程度であるが，Annealed at 700 oCab

ましていない試料は浸漬によって多量の析出物が吸着し，チタン表面への著しい侵食が確認された．600，700°Cで焼きなました試料は，浸漬前の粒子表面に薄い酸化膜が確認された．浸漬後には析出物が確認されたが，チタン表面への侵食は観察されなかった．800°Cで焼きなました試料は

50 m

50 m

粒子表面に凹凸が生じ，厚い酸化膜が形成されていたが，Annealed at 800 oC
Fig.2 SEM micrographs of the specimens immersed in APF

浸漬前後において試料表面に変化がないことが確認されsolution for 4 weeks ; (a) before immersion, and (b)た．

after immersion.

―9―大分工業高等専門学校紀要

第 47 号(平成 22 年 11 月)

100験を行った．試験には，浸漬において最も析出物の多かっ80

た焼きなましを行わない多孔質チタンを用い，APF溶液浸漬前後の引張強度を測定した．SPSにより製作した多孔質チタンをFig. 3に示すダンベル型試験片に加工し，試験部のみをAPF溶液に浸漬した．試験機は，MTS社製油圧サー

Stress (MPa)(2) 引張試験
APF溶液浸漬による強度の変化を検証するため，引張試

ボ制御単軸疲労試験機（JD9736，MTS，東京）を用い，曲6040

no immersed
immersed20

げ応力がかからないように試験片の軸方向へひずみゲー
ジを180°おきに2枚貼り，ひずみを測定しながら注意して00試験片を取り付けた．

0.2

0.4

0.6

0.8

11.2

1.4

Strain (%)

引張試験の結果をFig. 4に示す．やや延性が下がっていFig. 4 Stress-strain curves in tensile tests.

たが，APF溶液浸漬による引張強度の変化は見られなかった．引張強度は浸漬前後において約85MPaであり，弾性係数 は 18.6GPaと 一 致 し て い た ． 人 骨 の 弾 性 係 数 が 17 ～20GPaであることから4)，本実験で製作している多孔質チタンは腐食環境下においても人骨と同様の弾性係数を保持することが明らかになった．
APF溶液に浸漬した試料の破断面をFig. 5に示す．試料表面から約500～1000μmに渡って析出物が観察され，最大で1mmまでAPF溶液が浸透したことが確認された．すなわち，試料の中心部は浸漬していない試料と同等の状態であり，これが引張強度および弾性係数の維持に繋がったと考えられる．今後は多孔質体の開気孔の形状，および浸漬期間による変化を詳しく調べていく必要がある．

500～1000μm(2) 表面析出物の分析
APF溶液浸漬によって試料表面に付着した析出物の成Fig. 5 Fracture surface of a specimen broken in tension.

分を解明するため，浸漬4週後の試料表面をXRDによって分析した結果をFig. 6に示す．分析には焼きなましていな
い試料の表面を用いた．図より，回折ピークの位置が純チタンとフッ化チタンナトリウム(Na3TiF6)の回折ピークの漬後の試料表面に観察された析出物の成分は腐食生成物であるフッ化チタンナトリウムと決定付けた．これより，試料表面への析出物の形成が腐食の進行に関係すると結論付けた．

Pure Ti

Intensity (arbitrary units)

位置と一致する結果となった5)．したがって，APF溶液浸

Na3TiF6

1020304050607080

2 theta (degree)

Fig. 6 XRD profiles of porous Ti immersed in APF solutions for
4 weeks.

Fig.3 Shape and dimensions of porous titanium specimen, inmm.

―10―大分工業高等専門学校紀要

第 47 号(平成 22 年 11 月)

４．考察いない試料からは，水素が600°Cから1000°Cの温度域で多量に検出された．また，イオン強度は低いがフッ素も検出された．しかし，800°Cで焼きなました試料からの水素及(1) 焼きなまし温度と酸化膜についてチタンは885°Cで稠密六方格子(α-Ti)から体心立方格子びフッ素の脱離量は少ないことが分かった．

(β-Ti)に相変態する．大気中で焼きなますと800°C付近まチタンは水素吸蔵合金として知られ，水素脆性が問題にで酸化膜は比較的安定であるが，これより高温では酸化膜は急速に成長し，1000°C以上になるとスケールとなり剥離なっている．水素吸蔵は，チタン自体に全面腐食が発生し，する４）．加工材や表面研磨後の酸化膜は非晶質の極めて薄しかし，本実験における引張試験の結果から水素脆性の挙い膜であり，必ずしも耐食性は十分ではない．しかし，大動は見られず，試料の内側はほぼ健全な組織であり，チタ気中で焼きなますとアナターゼ，ルチルの結晶性の高い酸ン部材全体としての脆化は小さいと考えられる．

表面で水素を発生する場合に起こることが知られている7)．

6)化膜になり，耐食性も向上する ．酸化膜の成長は，焼きチタンの腐食は，水溶液中のF－イオンとH+イオンが結なまし温度が支配的な因子であり，焼きなまし時間の影響合してフッ化水素（HF）となり，TiO2+2HF→TiOF2+H2Oは温度に較べて小さいことが知られている．以上の理由か
ら，本研究では焼きなまし温度を600，700，800°C，そしの反応が容易に進行し，チタン表面の酸化膜が溶解して生じると考えられる．また，XRDによって観察された腐食生て焼きなまし時間を2時間として実験を行った．

成物であるフッ化チタンナトリウム(Na3TiF6)の付着によ

800°Cで焼きなました試料の浸漬前の表面写真をFig. 7に示す．表面の結晶構造はルチル型であると推測され，試料の直径は焼きなまし前に比べて約0.25 mm増加していた．って表面が侵食されていくと推定する．
800°Cで焼きなました試料は表面に析出物が生成せず，腐食抵抗が高くなることが確認された．これは酸化膜がル

これは，チタンを大気中で熱処理した際の表面酸化膜の厚チル型の安定した結晶膜になったことによると考えられさとほぼ一致した．酸素および窒素の吸収固溶により表面る．しかし前述したように，800°Cで焼きなますことによ層は硬化する．また，図の赤枠で囲った変色の部分を境にり酸化膜が厚くなれば，スケールとして剥離し機械的強度して粒子間の結合度が違っており，剥離の兆候がみられた．

を低下させる．したがって，薄くて結晶性の高いルチルのこれにより試料の脆性を招き，機械的強度に大きく影響を皮膜をチタン表面に生成することが有効であると考える．

Ion intensity (×10-7A)

及ぼすと考えられる．
2.0

Non-annealed
1.6
1.20.8Annealed at 800°C

0.40.00200

4006008001000 1200

oTemperature ( C)(a)

100 m

Ion intensity (×10-9A)

2.0

100 mFig. 7 Surface of a specimen annealed at 800 °C．
(2) フッ化物による腐食と酸化膜について
APF溶液浸漬によりチタンに取り込まれる分子についNon-annealed
1.6
1.20.80.4Annealed at 800°C

0.00ての情報を得る目的で，直径0.6mm，長さ50mmの純チタ

200

400

600

800

1000 1200

Temperature (oC)(b)ン線を昇温脱離分析した．その結果をFig. 8に示す．焼きなましていない試料，および800°Cで焼きなました試料をAPF溶液に1週間浸漬し，昇温脱離分析装置によって試料

Fig.8 (a) Hydrogen and (b) fluorine thermal desorption analysis

から離脱するガス分子を測定した．図より，焼きなましてcurves of the specimens immersed in APF solution.

―11―大分工業高等専門学校紀要

第 47 号(平成 22 年 11 月)

５．結言参考文献
1) Sakamoto, Y., Moriyama, S., Endo, M. and Kawakami, Y.:

多孔質チタンを焼きなまして表面酸化膜を形成させ，APF溶液に浸漬してフッ化物に対する防食効果について

Mechanical property of porous titanium produced by spark
plasma sintering, Key Engineering Materials, Vol.385-387,調べた．その結果を以下に示す．

pp. 638-640, 2008.
2) Kon, M., Hirakata, LM., Asaoka, K.: Porous Ti-6Al-4V alloy

１）重量変化率の実験結果より，焼きなましていない多孔fabricated by spark plasma sintering for biomimetic surface

質チタンでは析出物が多く形成されたが，焼きなました多modification, J Biomed Mater Res, Vol.68B, pp. 88-93,

孔質チタンでは酸化膜の保護効果により，腐食生成物の析2004.
3) 亘理文夫，西村文夫：チタンの熱処理による酸素固溶出を大幅に減らすことが分かった．
２）SEMによる表面観察から，800°Cで熱処理したルチル硬化, 歯科材料・器械，Vol.410(2), pp.266-274, 1991.

構造を持つ酸化膜が表面の析出物の量を減らす結果が確

4) 加藤一男，青木秀希：生体とセラミックス，セラミッ認できた．また，800°Cで焼きなました試料に酸化膜が剥クス，Vol.15-6, pp.418-426, 1980
5) Matono, Y., et al.: Corrosion Behavior of Pure Titanium and離する兆候が見られたため，焼きなまし温度と熱処理時の酸素濃度を検討する必要がある．

Titanium Alloys in Various Concentrations of Acidulated３）APF溶液浸漬前後の引張強度，および弾性係数は同等Phosphate Fluoride (APF) Solutions, Dental Materialsの数値を示し，腐食環境下においても機械的性質は変動しJournal, vol.25(1), pp.104-112, 2006

ないことが明らかになった．

6) DeVries, RC., Roy, R.: A phase diagram for the system

４）XRDによる分析から，APF溶液浸漬後の多孔質チタ

Ti-TiO2 constructed from data in the literature, Am Ceram

ン表面に析出したのはフッ化チタンナトリウム（Na3TiF6）であり，チタン表面を侵食する腐食生成物でSoc Bull, Vol.33, pp-370-372, 1954.
7) 腐食防食協会：腐食・防食ハンドブック，第1版，丸善あることが分かった．これより，フッ化物環境下における析出物の生成が腐食の因子であると結論付けた．

株式会社，東京，pp-327-330, 2000
(2010.9.30受付)―12―